( 853 ) 



car, pour qu'elle soit complète, la solution ne doit pas être trop étendue, 

 doit renfermer une assez grande quantité de sels ammoniacaux 'et très 

 peu d'ammoniaque libre. On peut, il est vrai, se débarrasser de l'excès 

 d'ammoniaquepar l'ébullition; mais, dans ce cas, on doit s'arrêter des que 

 la liqueur n'est plus que légèrement alcaline; si l'on dépasse ce point, 

 l'alumine réagit lentement sur le sel ammoniacal et le liquide prend une 

 réaction acide. A cause de ces petites difficultés, nous avons préféré la 

 précipitation par le sulfure d'ammonium. 



» L'alumine précipitée est, comme on le sait, très difficile à laver. Il est 

 indispensable que le lavage se fasse par décantation dans un verre de 

 Bohème, de forme cylindrique, et avec de l'eau bouillante. I^e lavage est 

 terminé lorsque l'eau surnageante ne contient plus de chlorure. Le préci- 

 pité est jeté sur un filtre, séché, calciné et pesé. On obtient ainsi le poids 

 d'alumine et de sesquioxyde de fer contenu dans l'aluminium. Le fer, 

 d'abord précipité à l'état de sulfure hydraté, s'oxyde rapidement par le 

 lavaçe et la calcinalion. 



» Il est très important aussi de dessécher avec soin cette alumine avant 

 de la porter au rouge. De plus, la calcination doit être opérée avec lenteur, 

 parce que l'alumine desséchée décrépite parfois quand on la chauffe forte- 

 ment. Enfin la calcination doit être poussée assez loin, car l'alumine ne 

 perd complètement l'eau qu'elle renferme que sous l'action d'une tempé- 

 rature assez élevée. 



» Dosage du fer. — Pour doser le fer, on prend 25o'='= de la liqueur pri- 

 mitive après séparation de la silice. Cette solution est réduite par l'évapo- 

 ration à un volume d'environ ioo<^''. On ajoute de la potasse caustique 

 bien exempte de silicc(')qui précipite d'abord le fer et l'alumine et, lorsque 

 cette potasse est en excès, l'alumine disparaît. 



» On maintient le mélange pendant dix minutes à une température voi- 

 sine de l'ébullition. Le précipité est lavé cinq ou six fois à l'eau bouillante, 

 par décantation, puis jeté sur un filtre. On reprend ce précipité par l'acide 

 chlorhydrique étendu, et l'on recommence une nouvelle précipitation par 

 un excès de potasse. Après lavage et filtration, on reprend encore par 

 l'acide chlorhydrique et, cette fois, on précipite le fer par l'ammo- 

 niaque. 



» Le précipité est jeté sur un filtre, lavé, calciné et pesé. On obtient ainsi 

 le poids du sesquioxyde de fer. Proportionnellement, on retranche du 

 poids des deux oxydes obtenus dans les opérations précédentes le poids 



(') Il est important de s'assurer que la potasse ne renferme pas de silice. 



